41 
ISI:l:VO MÍ^’ERAL. 
rilla, pesada, que, según el análisis siguiente, parece debe con- 
stituir una nueva especie mineral. 
Esta sustancia se encuentra bajo la forma de concreciones 
pequeñas; su color es el amarillo verdoso, su gravedad es- 
pecífica es 6,00, lomando por unidad el agua á la tempera- 
tura de 24». El soplete la derrite fácilmente sobre el carbón en 
un glóbulo de color oscuro ; con la sosa se obtiene sin dificul- 
tad boten de plomo, formándose al mismo tiempo una escoria 
infusible; aumentando la dosis de sosa, la escoria se empapa 
en el carbón, y, moliendo y lavando, se extrae del carbón un 
polvo de color oscuro, pesado, metálico, que tiene el aspecto de 
regulo de molibdenio. La via húmeda muestra con electo que 
el mineral contiene una cantidad notable de ácido inolíbdico. 
Este mineral se disuelve con efervescencia en el ácido nítrico. 
La disolución da un precipitado con el nitrato de plata ; el ácido 
hidroclórico lo ataca prontamente formándose un cloruro de 
plomo, el liquido adquiere entonces un color verde y exhala al 
mismo tiempo un olor sensible de cloro. 
Seguro pues de que el mineral de Pamplona consistía en óxi- 
do de plomo combinado con los ácidos molíbdico, carbónico, b¡- 
droclórico y crómico, emprendí el análisis del modo siguiente : 
Pulverizó cien granos del mineral y los calciné al calor rojo na- 
ciente; esta calcinación dejó desprender 2^9 de ácido carbóni- 
co. Así calcinado el mineral, lo disolví en el ácido nítrico exten- 
dido en dos veces su volumen de agua ; la disolución presen- 
taba un color amarillo claro, dejando un residuo de cuarzo que 
pesó 3s 1 . A la disolución nítrica, añadí ácido sulfúrico, y se for- 
mó un sedimento de sulfato de plomo, que calciné, y pesó 95 9 
equivalente á 76^ 6 de óxido de plomo. 
En el líquido despojado del plomo introduje nitrato de plata, 
con la precaución de no añadir sino un lijero exceso ; el clo- 
ruro de plata que se precipitó pesaba 6 p6, que corresponde á 1 p3 
de ácido hidroclórico. El exceso de plata introducida fué pre- 
cipitado añadiendo algunas gotas de ácido hidroclórico y el 
cloruro separado filtrando. Añadí entóneos amoníaco, el cual 
ocasionó un precipitado gelatinoso que recogí, y pesó, después de 
la calcinación, 7^1, Como este precipitado podia contener óxido 
de plomo, lo puse en ácido hidroclórico hirviendo; se formó 
